Magnetisdie Eigenschaften dor Stuff.- 



655 



Tab. 2. Magnetisierbarkeit verschiedener Eisensorten 

 Nach Beobachtungen in der Reichsanstalt. 



die Induktion S3 fiir 100 abnimmt, 

 der hier nicht bestimmte Sattigungswert 

 wird also ebenfalls sinken, das gleiche 1st der 

 Fall bei der Maximalpermeabilitat, wahrend 

 umgekehrt der Hystereseverlust (rf) ziniimmt 

 und ebenso der elektrische Widerstand. Diese 

 Erscheinungen sind, wie spater zu bespre- 

 chende Versuche gezeigt haben, wohl samt- 

 lich auf den mit wachsender Koerzitivkraft 

 zunehmenden Gehalt an Verunreinigungen, 

 besonders durch Kohlenstoff, zuriickzufiihren. 

 Fiir die Rernanenz dagegen laBt sich keinerlei 

 Reg-el aufstellen; ihre Beziehungen zu den 

 iibrigen magnetischen und elektrischen Eigen- 

 schaften ist noch vollig dunkel; dasselbe gilt 

 fiir die Anfangspermeabilitat ^ die beim 

 StahlguB je nach Qualitat von etwa 200 bis 

 500 variiert. 



Ein ahnliches Verhalten zeigen auch die 

 aus dem StahlguB durch Auswalzen herge- 

 stellten Dynamobleche (Tab. 2 Nr. 13 bis 19). 

 Diese erfahren zunachst durch den Walz- 

 prozefi ejne starke mechanische Hartung, 

 sie ,,federn", wie es ja bekanntlich auch ge- 

 lingt, andere weiche Materialien, z. B. Kupfer, 

 Messing usw. durch Hammern, Pressen usw. 



zu harten, und auch magnetisch zeigen sie 



so schlechte Eigenschaften (Koerzitivkraft 



3 bis 6), daB sie in cliesem Zustand nicht ver- 



wendet werden kb'nnten. Sie verlieren je- 



i doch diese Harte durch mehrstiindiges Aus- 



gliihen zwischen 750 und 900, wobei 



man gleichzeitig auch sonst noch eine magne- 



tische Verbesserung zu erzielen pflegt, so 



i daB das gegliihte Blech schliefilich viell'ach 



besser ist, als das Ausgangsmaterial vor dem 



Walzen. Immerhin kann auch mehrfaches 



Gliihen nicht alle Spuren des Walzprozesses 



verwischen, denn man findet numnehr, 



: namentlich bei diinnen Blechen, eine deut- 



I liche Abhangigkeit der Magnetisierbarkeit 



! von der Walzrichtung: Am kleinsten ist 



dieselbe senkrecht zur Walzrichtung, am 



1 gro'Bten entweder in der Walzrichtung oder 



unter einem Winkel von 45 dagegen, und 



zwar konnen die Differenzen oft sehr betracht- 



lich werden; bei der Konstruktion von Trans- 



formatoren und bei der Priifung von magne- 



tischem Material ist auf diesen Umstand, der 



erst neuerdings erkannt und gewiirdigt wurde, 



wohl zu achten. 



Eine eigentiimliche Erscheinung, weiche 



